Aclitzelintcr Abschnitt. Fasern. 339 



jeder einzelnen Bastzelle an verschiedenen Stellen verschieden stark ver- 

 dickt ist. An manchen Punkten ist die Zellwand so dünn wie an der 

 Baumwolle oder gar an der vegetabilischen Seide, an anderen Stellen 

 ist sie hingegen so dick, wie an der Leinenfaser, und erscheint dann das 

 Lumen der Zelle nur als dunkle Linie. Da die Zelhvandverdickung in 

 den nebeneinander liegenden Bastzellen eine verschiedene und unregel- 

 mässig wechselnde ist, so müssen jene oben beschriebenen Querschnitts- 

 formen der Bastzellen zum Vorschein kommen. 



Die eben hervorgehobene ungleichförmige Verdickung der Zellwände 

 der Bastzellen ist zwar nicht ausschliesslich der Jute eigenthümlich ; ich 

 habe dieselbe ausserdem noch constatirt an den Bastzellen von Äbel- 

 moscJnis tetraphyllos, TJrena sinuata^ Thespesia Lainpas, Holopteka 

 integrifolia und Ki/dia calijcina. Aber die beiden zuletzt aufgeführten 

 Pflanzen geben keine spinnbare Faser, sondern bloss ein dem Linden- 

 baste im Aussehen und in der Verwendung gleiches Produkt. Eine Ver- 

 wechslung der Jute mit dem Baste dieser beiden Pflanzen ist deshalb 

 ausgeschlossen. Tliespesia Lampas liefert in der Regel nur Bast, doch 

 kann aus dieser Pflanze auch eine spinnbare Faser abgeschieden werden. 

 Aber sowohl die Faser dieser Pflanze als auch die Faser von Ahel- 

 moschus tetraphyllos und Urena sinuata unterscheiden sich von der 

 Jute auf das Bestimmteste dadurch, dass sie alle neben Bastzellen auch 

 noch Bastparenchj^mzellen führen, welche Zellen zudem noch mit 

 Krystallen von oxalsaurem Kalk gefüllt sind. Die drei zuletztgenannten 

 Fasern liefern stets eine mit Scheinkrj'Stallen von Kalk (entstanden durch 

 Verbrennuni 

 Asche dei 



Bildungen ist, überhaupt völlig kry stallfrei ist, was die später von 

 Pfuhl angestellten ausgedehnten Untersuchungen vollauf bestätigt habend). 



Diese Auseinandersetzung macht es klar, dass sich die Jute von 

 allen übrigen bis jetzt bekannten verwendeten Fasern unterscheiden 

 lässt. Zur Controle für die Richtigkeit der Bestimmung können die 

 Dimensionen der Länge und des Querschnittes dienen. 



Zur Unterscheidung der Bastfaser von CorcJiorus capsularis und 

 C. olitorkis lassen sich, wie die oben angeführten betreffenden Daten 

 lehren, die Längen der Elemente nicht benutzen. Hingegen eignen sich 

 die Maxima der Querschnittsdurchmesser hierzu ganz gut, und reichen 

 hierfür auch völlig aus, wenn man es mit unvermengten Fasern, also 

 mit einem Faserstoff zu thun hat, der entweder bloss von Corcko?'us 

 capsularis oder von C. oUtorius abstammt. Eine grössere Sicherheit 



1) 1. c, I, p. 78. 



